-70 BULETINUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ŞTIINŢE 



II. GADMIUM. 



ATOMGEWIGHT = 112. 



Das Gadmium stammt von der Firma Kahlbaum. Um das 

 Thcrmoelement in das Gefăss einfiihren zu i^onnen, habe ich das 

 Metail in kleine Stiicke geschnitten. Bel den Versuchen betrug 

 die Stromstărke 1,4 bis 1,8 Ampere. Die Verdampfung ging sehr 

 schnell vor sich. Der Anodenfall stieg mit wachsender Stromin- 

 tensităt, aber sehr wenig. So entsprach einer Zunahme um 0,4 

 Ampere ein Wachsen von 0,5 Volt. Der Druck war 2,10— ^ rum 

 Hg. Bei Beginn des Versuches ănderte sich der Druck dadurch, 

 dass aus dem Metail Gas entwich. Um diesen Fehler zu beseiti- 

 gen, habe ich das Metail vor dem Gebrauch zwischen 100 — 120^ 

 erwărmt. Auf diese Art ist die Verănderung des Druckes kaum 

 bemerkbar. Wăhrend der ganzen Zeit, die die Verdampfung 

 dauert, nimmt das Rohr eine hellblaue Farbe an. Das Metail 

 kondensiert sich an den Wănden des Rohres. Die Folien waren 

 gut spiegelnd, oxydierten sich jedoch bald an der Luft, Der Tem- 

 peraturkoeffizient des Widerstandes dieser Folien war von Arndt 

 gemessen, der 3,6 fand, ein Wert, der fiir die Folien des absolut 

 reinen Metalls gilt^^. 



1 Die bemitzte Menge schwankte zwischen 2,1068 und 4,3411 

 ^r. Die Temperatur habe ich mit dem Thermoelement Platin- 

 I]*latin - Rhbdium gemessen, sie schwankt zwischen 715 l^is 

 7350. 



i Die Troutonsche Formei ist gepriift, aber die erhaltenen Werte 

 şind zu niedrig. (Es gibt einige Korper, fiir welche diese Kbh- 

 stante— bis 17 ^ — ist. 



Die totale und latente Verdampfungswărme ergab sich als 

 îilittel aus den in der Tabelle angegebenen Daten zu : i 



; A = 222 und L = 181. ': 



17. Landolt und Bomstein-Tabelle. 



